BestiininiiM!^' ili-r optischen Constaiiten ki yslallisirtor Körper. 771) 



AB 



AU r -, /— 



3-/5=^ 



,33 _ yZ 



sin - \8ch {^AB)\ = ß sin - AB 



benützt, welche den halben Axenwinkel um das Elastieitiitsmaximuni 

 geben, unter der Voraussetzung a>j3>7. Um den Innern secundären 

 Axenwinkel s A B zw rechnen, hat bei der ersten Formel blos der 



Coefticient — wegzubleiben. Endlich berechnet sich die Öffnung 



a 



des Kegels der inneren konischen Refraction nach der bekannten 

 Formel 



tang ip = — i ' ■' ^"^ LJL 



' ay. 



Schliesslich erwähne ich noch , dass ich bei den einzelnen 

 Beobachtungen die Temperatur, den Unterschied von jui// — fj./) — \y.i; 

 zum V^ergleich mit der Dispersionsformel, und den Fehler vom Mittel 

 angebe (nicht den gerechneten mittleren Fehler), welche auf jede 

 einzelne der Beobachtungen entfällt , von denen die angeführte 

 das Mittel ist. 



I. Diamant (C). 



Krystalisystem : tessular. 



Durch Zufall in den Besitz e<nes Fragmentes gekommen, welches 

 plattenförmig war, benützte ich den prismatisclien Schliff, um sein 

 Brechungsvermögen zu untersuchen. Der Diamant war von grau- 

 weisser Farbe, war nicht vollkommen geschliffen, sondern auf einer 

 Seite noch rohbrüchig. 



Um zugleich zu zeigen, welche Übereinstimmung bei den von 

 mir angewandten Methoden möglich ist, führe ich die Mittel aus 

 mehreren Beobachtungsreihen an, sie wurden an verschiedenen Tagen, 

 mit geänderter Stellung des Limbus, je nachdem das Spectrum nach 

 auf- oder abwärts gebrochen wurde, und mit geänderter Auslritts- 

 Häche mittelst Methode des Minimum angestellt. 



